16 H. Brand, Der Kristallisations verlauf im ternären System 



liegen primär kristallisierte hexagonale Blatte Ii en von 

 Cadmiumbromid in doppeltbrechender entektischer Grund- 

 masse, deren Struktur äußerst feinkörnig ist. 



Das erste Ausscheidimgsprodukt der Schmelzen von r' bis C 

 bildet einfachbrechendes Natriumbromid, das sich in regu- 

 lären Wachstumsformen in der eutektischen Grundmasse vorfindet. 



Beim Vergleich der binären Systeme der Chloride, Bromide 

 und Jodide, des Cadmiums und Natriums kommt eine Über- 

 einstimmung zwischen den Systemen Cadmiumbr omid — 

 Natriumbr omid und Cadmiumjodid — Natriumjodid 

 zum Ausdruck. In beiden schneiden sich die Kristallisations- 

 kurven der Komponenten im eutektischen Punkte. Das 

 System Cadmiumchlori d— N atriumchlorid weist die 

 inkongruent schmelzende Verbindung CdCl 2 .2NaCl auf. 



3. Das ternäre System Cadmiumbromid— Kalium- 

 bromid — Natriumbromid. 



Die ternären Mischungen aus Cadmiumbromid, Kaliumbromid, 

 Natriumbromid lassen sich in einem gleich seitigenDreieck 

 (Fig. 3) darstellen, dessen Ecken A', B', C die drei Komponenten 

 repräsentieren. Die Seite A' B' gibt das binäre System Cadmium- 

 bromid— Kaliumbromid mit den beiden Doppelsalzen D und F 

 in der Projektion wieder. Auf der Seite A' C findet sich das 

 System Cadmiumbromid — Natriumbromid mit dem Eutektikum r. 

 Im dritten binären System, das auf der Seite B' C liegt, bildet 

 sich eine kontinuierliche Reihe von Mischkristallen aus Kalium- 

 bromid und Natriumbromid. 



Denkt man sich in den Ecken A', B y , C senkrecht zur Ebene 

 des Dreiecks die Temperaturachsen errichtet, so entsteht das 

 Konzentrations-Temperatur-Diagramm des ter- 

 nären Systems. Im folgenden soll vermittelst von Schnitten 

 durch dieses Baumdiagramm seine Projektion auf die 

 Ebene der Fig. 3 konstruiert werden. 



Die Untersuchung der Schmelzen des 



Schnittes I, 



die sich aus den beiden Komponenten Doppelsalz CdBr 2 . KBr 

 und Natriumbromid zusammensetzen, ist in Tabelle 3 zu- 

 sammengestellt. Das danach konstruierte Konzentrations- 



